G. Schröder: Studien über die Zunahme der Plastizität etc. 3 
I. Einleitung. 
Die ersten Versuche am Steinsalz, die ein plastisches 
Verhalten dieser Substanz erweisen, sind von E. Reusch 1 ) 
angestellt. Er erhielt Deformationen bei Anwendung 
mechanischer Außenkräfte und führte sie zurück auf Ver¬ 
schiebungen der einzelnen Teilchen gegeneinander längs 
bestimmten Flächen. Als Gleitflächen erkannte er die 
Rhombendodekaederflächen und in ihnen die längere 
Rhombendiagonale als Richtung, in der das Gleiten mit 
besonderer Leichtigkeit erfolgt. Die außerordentliche Com- 
pressibilität und Deformierbarkeit des Steinsalzes führte 
Reusch einzig auf diese Eigenschaft zurück. Mit Hilfe 
eines Polarisationsmikroskopes stellte er bei Anwendung 
von geringen Druckkräften, die auf einer durch eine Feile 
abgestumpften Kante eines Spaltungsstückes wirkten, Ver¬ 
dichtungen längs der Diagonale fest. Wurden die Druck¬ 
kräfte gesteigert, so trat ein Bruch nach der Gleitfläche 
ein. Derartige Erscheinungen machten sich mitunter schon 
beim Spalten infolge innerer Verschiebungen und Um¬ 
stellung der Moleküle bemerkbar. Auf den Begrenzungs¬ 
flächen der gepreßten Stücke fanden sich Streifungen, die 
hauptsächlich senkrecht zur Druckrichtung verliefen. Ferner 
konnte Reusch unter gekreuzten Nicols auch durch Druck 
entstandene Lamellen längs den Flächen {lio} mit Doppel¬ 
brechung beobachten. Eine der Spaltung entsprechende 
Trennung längs diesen Flächen ließ sich nicht herbei¬ 
führen, sodaß dadurch die Annahme einer Verschiebung 
der Moleküle untereinander ohne Änderung der Cohäsions- 
1) Pogg. Ann. 132, 1867 S. 441 und 147, 1872 S. 807. 
